STUDI MATERIAL ISOLATOR BERBAHAN DASAR FLY ASH, PERLIT, DAN GYPSUM

## Cipta Nusa
Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Halu Oleo Jl. H.E.A Mokodompit Kampus Tridharma Anduonohu, Kendari, 93222, Indonesia
Email : ciptanusa17@gmail.com

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan nilai konduktivitas thermal dari bahan isolator, untuk mengetahui sifat-sifat  mekanik  dan  sifat-sifat  fisik  dari  bahan  isolator dengan  melalui  uji  konduktivitas  thermal,densitas  dan kekuatan tekan dari komposisi 60% fly ash:30% perlit:10% gypsum,50% fly ash:40% perlit:10% gypsum,dan 40% fly ash:50% perlit:10% gypsum .
Penelitian ini dilakukan dengan menvariasikan campuran bahan isolator dengan komposisi Fly Ash 60%, Perlite 30%, dan Gypsum 10%; Fly Ash 50%, Perlite 40%, dan Gypsum 10%; serta Fly Ash 40%, Perlite 50%, dan Gypsum 10%. Komposit  yang  dibuat  berbentuk  balok  dengan  ukuran  24  cm  x  12  cm  x  2  cm  dan  8  cm  x  2  cm  x  2  cm.  Komposit dengan  ukuran  24  cm  x  12  cm  x  2  cm  digunakan  dalam  pengujian  konduktivitas  dengan  standar  ASTM  C177  dan densitas dengan standar ASTM C-00-2005, sedangkan spesimen dengan ukuran 8 cm x 2 cm x 2 cm digunakan dalam pengujian bending dengan standar ASTM D790.
Hasil pengujian konduktivitas thermal yang rendah pada material isolator terdapat pada komposisi Fly Ash 40%, Perlite 50%,  dan Gypsum 10%  dengan  nilai  sebesar  3,686830  W/m 0 C,  sedangkan  hasil  pengujian densitas dan bending terdapat  pada  komposisi Fly Ash 60%, Perlite 30%,  dan Gypsum 10%  dengan  nilai  masing-masing  sebesar  1,405 gram/cm 3 dan 0,2052 N/mm 2 .
Kata Kunci : Fly Ash, Perlite, Gypsum, Konduktivitas Thermal, Densitas, dan Bending.

## Abstract
Study of Insulator Material Made From Fly ash,Perlite and Gypsum.The purpose of this study was to determine the value of the thermal conductivity of insulation materials, to determine the mechanical properties and physical properties of  the  insulator  personality  trait  by  means  of  testing  thermal conductivity,density  and  compressive  strength of composition 60%  fly  ash:30%  perlite:10%  gypsum,50%  fly  ash:40%  perlit:10%  gypsum,and  40%  fly  ash:50% perlit:10% gypsum.
The objective of this research is to find out low conductivity,high density and compressire strength of fly ash insulation material  fly  ash  is  mixed  by  perlite  and  gypsum  into  composite  whose  fly  ash,perlite,  and  gypsum  composition  of 60%:30%:10%,50%:40%:10%,  and  40%:50%:10%  raspetively. Composite  plat  samples  have  24  cm  x  12  cm  x  2  cm and  8 cm  x  2  cm  x  2  cm  in  dimenssion,  thermal  conductivity,and  density  test  were  tested  using  ASTM  C  177  and ASTM C – 00-2005 standard, white compressive strength test used bending test used on ASTM D 790.
The result of research showed that lower thermal conductivity of isolator plat was 3,6868 W/m 0 C it is composite plat of 40% fly ash ,50% perlite and 10% gypsum. While high density and compressive strength of composite plat reached by composition  of  fly  ash  60%  ,  perlite  30%,and  gysum  10%  with  1,405 gram/cm 3 and  0,2052 N/mm 2 in  value respectively.
Keywords: Fly Ash, Perlite, Gypsum, Thermal Conductivity, Density, and Bending.

## 1. PENDAHULUAN
Dewasa  ini  banyak  industri  telah  mengganti sumber  energi  pada  pembangkit  listrik  tenaga uap/boiler  dari  minyak  dengan  batubara  sebagai akibat  langkah  dan  mahalnya  harga  bahan  bakar tersebut.  Penggunaan  batubara  sebagai  sumber energi  pada  unit  pembangkit  listrik  tenaga  uap akhir-akhir ini menjadi pilihan yang paling diminati oleh  para  pengusaha,  karena  disamping  dapat menghemat biaya operasional juga ketersediaannya cukup melimpah di Indonesia (Munir, 2012).
Tercatat pada tahun 2011 produksi batubara di Indonesia  sebesar  415  juta  ton  dari  total  cadangan yang  diperkirakan  sebesar  34 milyar  ton.
Keberadaan  batubara  yang  melimpah  berbanding lurus dengan banyaknya industri yang menggunakan  batubara  sebagai  sumber  energinya, yang  mana  akan  semakin  terus  berkembang.  Abu terbang  merupakan  limbah  padat  yang  dihasilkan dari pembakaran batubara pada pembangkit tenaga listrik.  Limbah  padat  ini  terdapat  dalam  jumlah yang  cukup  besar.  Jumlah  abu  terbang  yang dihasilkan  sekitar  15%  sampai  17%  dari  tiap  satu ton pembakaran batubara (Aman,dkk. 2012).
Pemanfaatan  limbah  abu  terbang  batubara menjadi  suatu  produk  merupakan  salah  satu  cara dalam  mengatasi  limbah  yang  dihasilkan.  Selain dapat  meningkatkan  nilai  ekonomisnya,  proses pemanfaatan  limbah  abu  terbang  juga  mengurangi jumlah dan dampak buruknya terhadap lingkungan. Saat  sekarang  ini,  pemanfaatan  abu  terbang batubara sering digunakan sebagai salah satu bahan campuran  pembuatan  beton  yang  mengandung senyawa  kimia  bersifat  pozzolan  seperti  alumina dan  silika.  Oleh  karena  itu,  abu  terbang  ini  cocok untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku konstruksi bangunan (Sari N.U, dkk. 2015).
Indonesia  merupakan  daerah  vulkanik  yang kaya akan bahan galian industri, ini ditujukan oleh berbagai  jenis  batuan  gelas  vulkanik  (gelas  tuff, perlit,  obsidian),  akan  tetapi  bila  dilihat  dari kandungan  mineralnya  tidak  selalu  memenuhi persyaratan  untuk  industri  dalam  negeri.  Pada  saat ini  sumber daya  mineral Indonesia diekspor secara mentah  ke  luar  negeri,  akan  tetapi  dengan  telah diberlakukannya  Undang-Undang  No.4  Tahun 2009  tentang  pertambangan  mineral  dan  batubara disebutkan bahwa industri pertambangan diwajibkan  untuk  mengolah  dan  memurnikan bahan tambang dalam negeri.
Dengan  demikian  dengan  adanya  penelitian mengenai perlit ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan ketersediaan bahan  baku  dalam  negeri.  Obsidian  atau  perlit merupakan  jenis  batuan  beku  luar  yang  kaya  akan silika.  Obsidian  kebanyakan  warna  putih  keabu- abuan  hingga  hitam  dan  mempunyai  berat  jenis  3 sampai 3,5 dan apabila dipanaskan pada suhu 900 0 C  sampai  1000 0 C  maka  akan  mengalami pengembangan yang maksimal sebesar 20 kali dari volume  sebelumnya  sehingga  berat  jenis  menjadi 0,15  sampai  0,6  dan  sangat  ringan  seperti  gabus yang  kegunaannya  sebagai  bahan  beton  ringan, isolator panas, dan sebagai penyaring air (Amin. M, 2013).
Kemudian  dengan  perkembangan  ilmu  dan teknologi  saat  ini  sudah  banyak  dikembangkan bahan-bahan  material  baru  untuk  menggantikan fungsi  kayu  tersebut  seperti  baja  ringan  sebagai pengganti  atap  dan  plafon,  papan  panel  partikel sebagai  pengganti  dinding  penyekat,  dan gypsum sebagai  plafon  dan  propil  atau  aksesoris  pada dinding  dan  plafon.  Papan gypsum dan  propil gypsum adalah  salah  satu  produk  jadi  setelah material  gypsum  diolah  melalui  proses  pabrikasi. Penggunaan  gypsum  ini  merupakan  alternative yang  tepat  untuk  penambahan dalam  bahan  uji isolator karena memiliki unsur perekat.
Para peneliti sebelumnya mencoba melakukan pengujian  konduktivitas  thermal  pada  abu  sekam padi yang divariasikan ketebalan dan kepadatannya dengan  melihat  kandungan  komposisi  kimia  baru sekam  padi  memiliki  banyak  kandungan  unsur silika  (SiO 2 ).  Hasil  penelitian  tersebut  mampu memperlihatkan  bahwa  papan  sekam  padi  dapat bekerja  sebagai  isolator  panas  (Wibowo.  H,  dkk. 2008).
Bila  potensi  ini  tergarap  dengan  baik, diharapkan  dapat  memberikan  konstribusi  dalam pengolahan limbah industri sekaligus dimanfaatkan untuk bahan isolator panas pada boiler (Pembakaran  batubara  PLTU).  Mengingat  potensi Fly  Ash (abu  terbang), perlite dan gypsum cukup besar sudah selayaknya perlu dikaji dan dikembangkan guna untuk mensejahterakan masyarakat.
Pada  penelitian  ini  dilakukan  pencampuran ketiga  komposisi  material  dengan  berbagai  variasi komposisi,  maka  diharapkan  dapat  menghasilkan isolator  panas  baik  dengan  uji  konduktivitas thermal, sifat-sifat  mekanik  yang baru dari isolator
melalui uji kekuatan tekan, dan sifat fisis yang baru dari isolator dengan melalui uji densitas.
Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi  permasalahan  adalah  dari  ketiga  bahan pencampuran  komposisi  antara fly  ash (abu terbang), perlite,  dan gypsum,  terjadi  pada komposisi  manakah  yang  ideal  yang  akan menghasilkan  isolator  panas  yang  baik  dengan  uji konduktivitas  thermal,    sifat-sifat  mekanik  baru dari  isolator  melalui  uji  tekan,  dan  sifat-sifat  fisis melalui uji densitas.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan  nilai konduktivitas thermal dari bahan isolator,  untuk  mengetahui  sifat-sifat  mekanik  dari isolator  dengan  melalui  uji  tekan  dan  untuk mengetahui  sifat-sifat  fisik  dari  isolator  dengan melalui  uji  densitas  terhadap komposisi  ketiga bahan  tersebut,  dan  untuk  mengetahui  komposisi yang ideal dari variasi komposisi spesimen.

## 2.TINJAUAN PUSTAKA
Pada  penelitian fly  ash membuat  campuran mortar Type M. Campuran dibuat tanpa dan dengan menambahkan  bahan  tambah fly  ash proporsi tertentu,  diperoleh  adukan  konsistensi  normal  dari kadar  masing-masing  (air,  semen, agregat,  dan fly ash)  yang  selanjutnya  diuji  kuat  tekannya  melalui benda  uji  kubus  ukuran  5  cm  x  5  cm  x  5  cm  pada berbagai  umur  7,  14,  21,  dan  28  hari.  Dengan penambahan fly ash tersebut kekuatan tekan mortar lebih baik (Kusdiyono, 2012).
Pada penelitian pembuatan panel beton ringan dengan  campuran  semen-perlite dan  semen- agregate dengan  komposisi  80,00%,  85,72%,  dan 88,89%  mempunyai  sifat  fisis  yang  memenuhi syarat sebagai panel beton ringan. Pembuatan panel beton  ringan perlite dengan  perekat  semen  dan resin  terbaik  adalah  komposisi  80% perlite,  20% perekat (perbandingan 1 : 4) dengan kekuatan tekan yang  memenuhi  syarat  beton  ringan  (Amin.  M, dkk. 2013).
Pada  penelitian  papan  semen-gypsum  dibuat dengan  ukuran  30  cm  x  30  cm  x  12  cm  dengan sasaran  kerapatan  1,2  gram/cm 3 .  Papan  semen- gypsum  yang  dibuat  dari  semen,  gypsum  dan partikel core-kenaf ini  dibuat  dengan  formulasi untuk  lapisan face dan back papan  dari  campuran semen,  partikel core-kenaf dan  air  dengan perbandingan  2,5  :  1  :  1,25,  sedangkan  untuk lapisan tengah papan dibuat dari campuran gypsum, partikel core-kenaf dan air dengan perbandingan 3 :
1 : 1,5. Bahan tambahan yang digunakan antara lain accelerator CaC 12 (3%) dan retarder boraks (2%).
Pengujian  sifat  fisis  dan  mekanis  papan semen-gypsum dilakukan  berdasarkan Japanesse Industrial  Standart JIS  A  5417-1992  meliputi pengujian  kerapatan,  kadar  air,  daya  serap  air, pengembangan  tebal  dan  linear,  keteguhan  rekat (IB), modulus eleastisitas (MOE), keteguhan patah (MOR)  dan  kuat  pegang  sekrup.  Nilai  yang dibandingkan adalah nilai rata-rata setiap perlakuan dengan  kombinasinya  dari  masing-masing  sifat yang  diuji.  Hasil  pengujian  diolah  dengan menggunakan  model  Regresi  Linear  Berganda dengan  dua  peubah  bebas  yakni  :  1).  Proporsi perbandingan  semen-gypsum  (berdasarkan  berat) terdiri atas tiga taraf, yaitu 40 : 60, 50 : 50, dan 60 : 40.  2).  Waktu curing  autoclave terdiri  atas  lima taraf  yaitu  curing  konvesional  2  minggu, curing autoclave 2,  4,8,  dan  16  jam.  Penelitian  ini dilakukan dengan tiga ulangan sehingga terdapat 45 contoh uji (Mail. R.S, dkk. 2006).
Pada  penelitian  konduktivitas  thermal  antara papan partikel sekam padi dengan gypsum, dimana papan  partikel  dengan gypsum adalah  sebagai ceiling yang diaplikasikan pada model rumah kayu lapis dan atap terbuat dari seng bahwasanya papan partikel sekam padi memiliki konduktivitas thermal lebih  besar  daripada gypsum.  Yaitu  papan  partikel sekam padi memiliki konduktivitas thermal sebesar 1,95  W/m 0 C,  sedangkan  pada gypsum memiliki angka  konduktivitas  thermal  sebesar  1,39  W/m 0 C (Muhajir. K, dkk. 2010).

## Material Isolator
Tungku  adalah  sebuah peralatan yang digunakan untuk melelehkan logam untuk pembuatan bagian mesin (casting) atau memanaskan bahan serta mengubah bentuknya atau merubah  sifat-sifatnya.  Dimana  gas  buang  dari bahan  bakar  berkontak  langsung dengan  bahan baku, maka jenis bahan bakar yang dipilih menjadi penting. Sebagai contoh, beberapa bahan tidak akan mentolelir  sulfur  dalam  bahan  bakar.  Bahan  bakar padat  akan  menghasilkan  bahan  pertikulat  yang akan  mengganggu  bahan  baku  yang  ditempatkan didalam tungku.
Kunci  dari  operasi  tungku  yang  efisien terletak  pada  pembakaran  bahan  bakar  yang sempurna  dengan  udara  berlebih  yang  minim. Tungku  beroperasi  dengan  efisiensi  yang  relatif
rendah dibandingkan dengan peralatan pembakaran lainnya seperti boiler (efisiensi > 90%).

## Perlit
Perlit  (perlite)  berasal  dari  kata perstein didefinisikan sebagai certain glassy rocks (hyaloliparites,  hyalorhiolities) with  numerous concentric  craks,  from  the  fancied  resemblance  of broken  out  fragment  to  pearls.  Beberapa  ahli geologi  telah  mendefinisikan  secara  keilmuan. Bateman (1958),  seorang  ahli  geologi  ekonomi mendefinisikan  perlit  sebagai  gelas  volkanik  yang bersifat asam. Barnes (1962), mendefinisikan perlit secara  petrologi  sebagai  gelas  volkanik  tertentu yang  mempunyai  struktur  retakan  konsentris (mengulit  bawang)  sebagai  akibat  dalam  proses pendinginannya. Charmichael, et  all (1974), mendefinisikan  perlit  sebagai  gelas  volkanik dengan struktur perlitis, terutama jika gelas tersebut berasal  dari  batuan  rhyolitis  (bersifat  asam)  dan kaya akan kandungan air karena pada waktu batuan tersebut  membeku  berada  pada  lingkungan  basah. Klinefelter (1960),  memberikan  defenisi  perlit sebagai  gelas  volkanik  yang  mempunyai  struktur konsentris (mengulit bawang) dan berkilap mutiara berbeda dengan gelas volkanik lainnya karena lebih banyak air terikat (combinedwater).

## Abu Terbang (Fly Ash)
Fly  Ash adalah  serbuk  halus  sisa  hasil pembakaran  batubara  yang  dibuang  melalui cerobong.

## Gypsum
Gipsum adalah  salah  satu  mineral  terbanyak dalam  lingkungan  sedimen  yaitu  batu  yang  terdiri dari  mineral  yang  diproduksi  secara  besar-besaran yang  biasanya  dengan  persitipasi  dari  air  asin. Gypsum  adalah  penyekat  alami,  hangat  bila disentuh dibandingkan dengan batu bata (Kurniawan. V, dkk. 2011).

## Pengujian Konduktivitas Thermal
Perpindahan  panas  adalah  proses  transport energi  bila  dalam  satu  sistem  tersebut  terdapat gradient  temperatur  atau  bila  dua  sistem  yang temperaturnya  berbeda  disinggungkan  maka  akan terjadi perpindahan energi. Energi yang
dipindahkan  dinamakan  kalor  atau  panas  (Affandi. S, 2013).
Cara perpindahan panas antara lain konduksi. Perpindahan  panas  konduksi  atau  hantaran  adalah perpindahan energi dari bagian yang bersuhu tinggi kebagian  yang  bersuhu  rendah  apabila  perbedaan temperatur  atau  temperatur  gradien.Hubungan dasar  untuk  perpindahan  panas  dengan  cara konduksi  diusulkan  oleh  Ilmuwan  Prancis  J.B.J Fourier pada tahun 1882. Hubungan ini menyatakan  bahwa  hubungan q,  laju  aliran  panas dengan  cara  konduksi  dalam  satu  bahan  atau  sama dengan hasil kali dari tiga buah besaran antara lain konduktivitas  thermal  bahan  (k),  luas  penampang melalui mana panas mengalir dengan cara konduksi yang  harus  diukur  tegak  lurus  terhadap  arah  aliran panas (A),  gradient suhu pada penampang tersebut (dt/dl), yaitu laju perubahan temperatur T, terhadap jarak dalam arah aliran panas L.
Gambar 1. Kotak Pengujian Konduktivitas Panas Keterangan : 1. Sumber panas (T 1 ) 2. Plat alminium (T 2 ) 3. Benda uji (T 3 )
4. Ruang isolasi (T 4 )
Perjanjian tanda untuk menuliskan persamaan konduksi panas dalam bentuk matematika ditetapkan  bahwa  arah  naiknya  jarak L arah  aliran panas positif. Mengingat hukum kedua thermodinamika bahwa panas akan mengalir secara otomatik  dari  titik  yang  bertemperatur  lebih  tinggi ke titik temperatur lebih rendah, maka aliran panas menjadi  positif  bila  gradient  temperatur  negatif. Sesuai  dengan  hal  itu,  persamaan  dasar  untuk konduksi satu dimensi dalam keadaan steady ditulis (Affandi. S, 2013).
Pengujian  konduktivitas  thermal  dengan modifikasi  metode  ASTM  C177  dengan  pengujian secara  tertutup  dengan  sumber  panas  yang diberikan  lebih  dari  100 0 C  (pada  pelat).  Dalam penelitian ini lingkungan disolir dengan temperatur dan tekanan.
Perpindahan  panas  pada  dinding  datar  dapat dihitung  dengan  mengintegrasikan  hukum  Fourier, bila  konduktivitas  thermal  dianggap  tetap  maka persamaannya :
q = − ∆ (T − T ) ...............................................2.1
Jika  laju  perpindahan  kalor  pada  suatu  dinding datar  seperti  dalam  hal  dinding  lapisan  rangkap dua,  satu  dimensi  yang  tersusun  atas  dua  lapisan yaitu  plat  aluminium  dan  komposit  (benda  uji), maka aliran kalor dapat ditulis sebagai berikut :
q = ∆ ∆ .........................................................2.2
Maka  untuk  mendapatkan  nilai  konduktivitas rangkap dua, maka persamaan diatas dikonversikan menjadi : K = ∆ .........................................2.3 Dimana : q = Laju Aliran Panas (W) k = Konduktivitas Thermal Bahan (W/m 0 C) A = Luas Penampang (m 2 ) T 2 = Temperatur Plat ( 0 C) T 3 = Temperatur Benda Uji ( 0 C) L = Tebal Dinding Bahan
(m)
(Holman J.P,1995)
Dimana  satuan  SI  satuan  panas  adalah  Joule dengan 1 kal sama dengan 4186 Joule. Bila sumber kalor  (q)  melalui  bahan  uji  dengan  tebal  (L)  dan luas  penampang  (A)  pada  temperatur  (T)  dapat dihitung dengan persamaan (Holman J.P, 1995) :
k = . .∆ ...............................................................2.4

## Pengujian Densitas
Densitas  merupakan  suatu  ukuran  massa perunit  volume  (g/cm 3 )  atau  (lb/in 2 ).  Pengukuran densitas  yang  dilakukan  adalah  jenis  densitas  ruah (bulk  density)  berdasarkan  metode Archimedes pada standar ASTM C-00-2005, dimana perbedaan berat diudara dibandingkan dengan berat dalam air (Barsoum,  1997).Persamaan  dalam  menghitung massa jenis komposit adalah sebagai berikut: ρc = ρ ...............................................2.6
Dimana : ρ c = Massa jenis bahan
(g/cm 3 ) ρ CA = Massa jenis air
(g/cm 3 ) W CU = Berat bahan di udara (g) W CA = Berat bahan dalam air (g)
Pengujian Bending Three Point (ASTM D 790)
Tegangan  bending  dihitung  berdasarkan persamaan dibawah ini :
σ = .
. .................................................................2.7
Dimana σ adalah tegangan bending maksimal yang  mampu  diterima  oleh  spesimen  dalam  satuan Mpa, P adalah  beban  maksimum  yang  mampu diterima oleh spesimen dalam satuan kgf, L adalah jarak  dari  penumpu  (support  span), b adalah  lebar spesimen dalam satuan mm, dan d adalah tebal dari spesimen dalam satuan mm (ASTM D-790).

## 3. METODE PENELITIAN
Prosedur  penelitian  dilakukan  beberapa  tahap diantaranya  adalah  tahap  persiapan,  pembuatan spesimen, proses pembakaran/pengeringan, pengujian, pengambilan data, dan pengolahan data.
Mempersiapan  peralatan  dan  bahan yang digunakan  dalam  penelitian. Spesimen  dibuat sebanyak  18,  diantaranya  9  spesimen  untuk pengujian konduktivitas  thermal  dan  densitas,  dan 9  spesimen  berikutnya  untuk  pengujian  bending. Dalam  pembuatan  spesimen  disesuaikan  dengan ukuran  cetakan  yang  telah  ditentukan.  Dimana dalam  pembuatan  spesimen  ini  menggabungkan semua  komposisi  (fly  ash, gypsum,  dan perlite) yang  telah  dicampur  secara  merata  kemudian dituang  kedalam  cetakan.  Proses  pembuatan spesimen tidak jauh beda dengan proses pembuatan batu merah.Pembakaran dilakukan di Laboratorium Mekanika  Tanah  Fakultas  Pertanian  Universitas Halu  Oleo.  Proses  pembakaran  dilakukan  dengan tujuan  untuk  memisahkan  kadar  air  yang  masih terkandung  dalam  sebuah  komposit.  Alat  yang digunakan  dalam  pembakaran  ini  adalah  oven dengan  suhu  pembakaran  yang  digunakan  sebesar 125 0 C.Pengujian  spesimen  dalam  penelitian dilakukan  dengan  3  cara  pengujian.  Diantaranya adalah  pengujian  konduktivitas  thermal,  pengujian densitas,  dan  pengujian  bending.  Dalam  setiap pengujian terdiri dari 3 spesimen dengan komposisi yang  berbeda-beda,  diantaranya  :  Komposisi  Fly Ash  60%,  Perlit  30%,  dan  Gypsum  10%, Komposisi  Fly  Ash 50%, Perlit 40%, dan Gypsum 10%, dan Komposisi Fly Ash 40%, Perlit 50%, dan Gypsum 10%.Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan  dengan  analisa  sistem  perhitungan  yang diambil dari persamaan-persamaan peneliti
terdahulu.  Dimana  dari  hasil  perhitungan  ini digambarkan  dalam  bentuk  grafik  guna  untuk melihat fenomena yang terjadi dalam penelitian.

## 4. PEMBAHASAN
Pembahasan  dalam  penelitian  merupakan suatu  tahap  pola  pengkajian  fenomena-fenomena
yang  terjadi  yang bersumber  dari  data  hasil penelitian  alat  ukur  dan  hasil  perhitungan  teori yang  dihubungkan  dalam  bentuk  grafik.  Adapun hal-hal  yang  berhubungan  berdasarkan  fenomena yang  terjadi  dalam  penelitian  ini  adalah  material penyusun komposit, temperatur, densitas,
konduktivitas, dan bending.
Hubungan Konduktivitas Thermal Terhadap Temperatur Benda Uji (T 3 )
Gambar 2.Hubungan Konduktivitas Terhadap Temperatur Benda Uji (T 3 )
Grafik  diatas  menunjukkan  hubungan  antara konduktivitas  thermal  terhadap  temperatur  benda uji  (T 3 ).  Pola  dari  grafik  ini  menggambarkan adanya hubungan timbal balik antara konduktivitas thermal  terhadap  temperatur  benda  uji  pada  setiap variasi komposisi. Bahwa semakin besar temperatur  yang diperoleh  oleh  benda  uji  (T 3 ), maka  semakin  rendah  konduktivitas  thermalnya. Hal  ini  dapat  dilihat  pada  komposisi  FA  60%,  PL 30%,  dan  G  10%  yang  memiliki  konduktivitas tertinggi  sebesar  4,252784  W/m 0 C,  sedangkan konduktivitas  terendah  diperoleh  pada  komposisi FA  40%,  PL  50%,  G  10%  sebesar  3,686830  W/m 0 C.
Fenomena  ini  disebabkan  karena  kemampuan dari masing-masing komposit mengalami kemudahan  dan  kesulitan  dalam  menerima  panas. Apabila  kemampuan  untuk  menyimpan  panas besar,  maka  temperaturnya  kecil.  Dan  apabila kemampuan  untuk  menyimpan  panas  kecil,  maka temperaturnya besar.
Oleh  karena  itu,  dengan  adanya  kemudahan dan  kesulitan  suatu  komposit  tersebut  dalam menerima  panas,  itu  disebabkan  karena  adanya penambahan  material  penyusun  suatu  komposit memiliki  kandungan  komposisi  yang berbeda-beda antara unsur fly ash, perlite, dan gypsum. Jika unsur fly  ash lebih  besar  daripada perlite,  dan gypsum tetap,  maka  nilai  konduktivitas  yang  diperoleh tinggi.  Begitupun  sebaliknya,  jika  penambahan unsur perlite lebih  besar  daripada fly  ash dan gypsum  tetap,  maka  nilai  konduktivitas  yang diperoleh  rendah.  Sebab  dalam  komposisi  fly  ash dan  perlite  ini  terdapat  suatu  unsur  yang  sangat mempengaruhi  material  tersebut  tahan  terhadap panas yaitu unsur silika oksida. Unsur silika oksida (SiO 2 ) tersebut banyak terkandung pada komposisi perlit yaitu sebesar 68,97%.
Dimana  unsur  silika  oksida  ini  merupakan suatu  unsur  yang  banyak  mengandung  pasir  halus yang  banyak  digunakan  sebagai  bahan  dasar keramik  atau  bahan padat  organik  bukan  logam
terdahulu.  Dimana  dari  hasil  perhitungan  ini digambarkan  dalam  bentuk  grafik  guna  untuk melihat fenomena yang terjadi dalam penelitian.

## 4. PEMBAHASAN
Pembahasan  dalam  penelitian  merupakan suatu  tahap  pola  pengkajian  fenomena-fenomena
yang  terjadi  yang bersumber  dari  data  hasil penelitian  alat  ukur  dan  hasil  perhitungan  teori yang  dihubungkan  dalam  bentuk  grafik.  Adapun hal-hal  yang  berhubungan  berdasarkan  fenomena yang  terjadi  dalam  penelitian  ini  adalah  material penyusun komposit, temperatur, densitas,
konduktivitas, dan bending.
Hubungan Konduktivitas Thermal Terhadap Temperatur Benda Uji (T 3 )
Gambar 2.Hubungan Konduktivitas Terhadap Temperatur Benda Uji (T 3 )
Grafik  diatas  menunjukkan  hubungan  antara konduktivitas  thermal  terhadap  temperatur  benda uji  (T 3 ).  Pola  dari  grafik  ini  menggambarkan adanya hubungan timbal balik antara konduktivitas thermal  terhadap  temperatur  benda  uji  pada  setiap variasi komposisi. Bahwa semakin besar temperatur  yang diperoleh  oleh  benda  uji  (T 3 ), maka  semakin  rendah  konduktivitas  thermalnya. Hal  ini  dapat  dilihat  pada  komposisi  FA  60%,  PL 30%,  dan  G  10%  yang  memiliki  konduktivitas tertinggi  sebesar  4,252784  W/m 0 C,  sedangkan konduktivitas  terendah  diperoleh  pada  komposisi FA  40%,  PL  50%,  G  10%  sebesar  3,686830  W/m 0 C.
Fenomena  ini  disebabkan  karena  kemampuan dari masing-masing komposit mengalami kemudahan  dan  kesulitan  dalam  menerima  panas. Apabila  kemampuan  untuk  menyimpan  panas besar,  maka  temperaturnya  kecil.  Dan  apabila kemampuan  untuk  menyimpan  panas  kecil,  maka temperaturnya besar.
Oleh  karena  itu,  dengan  adanya  kemudahan dan  kesulitan  suatu  komposit  tersebut  dalam menerima  panas,  itu  disebabkan  karena  adanya penambahan  material  penyusun  suatu  komposit memiliki  kandungan  komposisi  yang berbeda-beda antara unsur fly ash, perlite, dan gypsum. Jika unsur fly  ash lebih  besar  daripada perlite,  dan gypsum tetap,  maka  nilai  konduktivitas  yang  diperoleh tinggi.  Begitupun  sebaliknya,  jika  penambahan unsur perlite lebih  besar  daripada fly  ash dan gypsum  tetap,  maka  nilai  konduktivitas  yang diperoleh  rendah.  Sebab  dalam  komposisi  fly  ash dan  perlite  ini  terdapat  suatu  unsur  yang  sangat mempengaruhi  material  tersebut  tahan  terhadap panas yaitu unsur silika oksida. Unsur silika oksida (SiO 2 ) tersebut banyak terkandung pada komposisi perlit yaitu sebesar 68,97%.
Dimana  unsur  silika  oksida  ini  merupakan suatu  unsur  yang  banyak  mengandung  pasir  halus yang  banyak  digunakan  sebagai  bahan  dasar keramik  atau  bahan padat  organik  bukan  logam
terdahulu.  Dimana  dari  hasil  perhitungan  ini digambarkan  dalam  bentuk  grafik  guna  untuk melihat fenomena yang terjadi dalam penelitian.

## 4. PEMBAHASAN
Pembahasan  dalam  penelitian  merupakan suatu  tahap  pola  pengkajian  fenomena-fenomena
yang  terjadi  yang bersumber  dari  data  hasil penelitian  alat  ukur  dan  hasil  perhitungan  teori yang  dihubungkan  dalam  bentuk  grafik.  Adapun hal-hal  yang  berhubungan  berdasarkan  fenomena yang  terjadi  dalam  penelitian  ini  adalah  material penyusun komposit, temperatur, densitas,
konduktivitas, dan bending.
Hubungan Konduktivitas Thermal Terhadap Temperatur Benda Uji (T 3 )
Gambar 2.Hubungan Konduktivitas Terhadap Temperatur Benda Uji (T 3 )
Grafik  diatas  menunjukkan  hubungan  antara konduktivitas  thermal  terhadap  temperatur  benda uji  (T 3 ).  Pola  dari  grafik  ini  menggambarkan adanya hubungan timbal balik antara konduktivitas thermal  terhadap  temperatur  benda  uji  pada  setiap variasi komposisi. Bahwa semakin besar temperatur  yang diperoleh  oleh  benda  uji  (T 3 ), maka  semakin  rendah  konduktivitas  thermalnya. Hal  ini  dapat  dilihat  pada  komposisi  FA  60%,  PL 30%,  dan  G  10%  yang  memiliki  konduktivitas tertinggi  sebesar  4,252784  W/m 0 C,  sedangkan konduktivitas  terendah  diperoleh  pada  komposisi FA  40%,  PL  50%,  G  10%  sebesar  3,686830  W/m 0 C.
Fenomena  ini  disebabkan  karena  kemampuan dari masing-masing komposit mengalami kemudahan  dan  kesulitan  dalam  menerima  panas. Apabila  kemampuan  untuk  menyimpan  panas besar,  maka  temperaturnya  kecil.  Dan  apabila kemampuan  untuk  menyimpan  panas  kecil,  maka temperaturnya besar.
Oleh  karena  itu,  dengan  adanya  kemudahan dan  kesulitan  suatu  komposit  tersebut  dalam menerima  panas,  itu  disebabkan  karena  adanya penambahan  material  penyusun  suatu  komposit memiliki  kandungan  komposisi  yang berbeda-beda antara unsur fly ash, perlite, dan gypsum. Jika unsur fly  ash lebih  besar  daripada perlite,  dan gypsum tetap,  maka  nilai  konduktivitas  yang  diperoleh tinggi.  Begitupun  sebaliknya,  jika  penambahan unsur perlite lebih  besar  daripada fly  ash dan gypsum  tetap,  maka  nilai  konduktivitas  yang diperoleh  rendah.  Sebab  dalam  komposisi  fly  ash dan  perlite  ini  terdapat  suatu  unsur  yang  sangat mempengaruhi  material  tersebut  tahan  terhadap panas yaitu unsur silika oksida. Unsur silika oksida (SiO 2 ) tersebut banyak terkandung pada komposisi perlit yaitu sebesar 68,97%.
Dimana  unsur  silika  oksida  ini  merupakan suatu  unsur  yang  banyak  mengandung  pasir  halus yang  banyak  digunakan  sebagai  bahan  dasar keramik  atau  bahan padat  organik  bukan  logam
yang  memiliki  sifat  keras,  tahan  aus,  dan  stabil
pada  temperatur  tinggi  (Wibowo.  H,  2008)

## Hubungan Konduktivitas Thermal Terhadap Densitas

## Gambar 3. Hubungan Konduktivitas Terhadap Massa Jenis
Pada  grafik diatas  menggambarkan  hubungan konduktivitas  thermal  terhadap  massa  jenis  pada setiap  variasi  komposisi.  Dimana  pola  dari  grafik ini  menunujukkan  bahwa  semakin  tinggi  nilai massa  jenis,  maka  nilai  konduktivitas  thermal semakin  meningkat.  Sebaliknya,  jika  semakin rendah  nilai  massa  jenissnya,  maka  semakin menurun pula konduktivitasnya. Hal ini disebabkan karena  material  penyusun  dari  setiap  komposit memiliki  variasi  komposisi  dengan  sifat  fisik  yang berbeda-beda.  Dimana  pada  komposisi  fly  ash terdapat  unsur MgO  yang  memiliki  densitas  tinggi yaitu  sebesar  3,58  gram/cm 3 dibanding  perlit  yang tidak  memiliki  unsur  tersebut,  sedangkan  gypsum
hanya sebagai perekat antar material (Widodo R.D, dkk. 2010).
Peristiwa ini dapat dilihat pada komposisi FA 60%,  PL  30%,  G  10%  yang  memiliki  densitas tertinggi  yaitu  sebesar  1,405  gram/cm 3 dengan konduktivitas  thermal  diperoleh  sebesar  4,252784 W/m 0 C, sedangkan densitas terendah terdapat pada komposisi FA 40%, PL 50%, G 10% yaitu sebesar 1,355 gram/cm 3 dengan nilai konduktivitas thermal sebesar  3,686830  W/m 0 C.  Oleh  karena  itu,  jika semakin besar densitas suatu bahan, maka semakin besar  pula  konduktivitas  thermalnya  (Affandi.  S, 2013).
Hubungan Temperatur Benda Uji Terhadap Densitas
Gambar 4. Hubungan Temperatur Benda Uji Terhadap Densitas
yang  memiliki  sifat  keras,  tahan  aus,  dan  stabil
pada  temperatur  tinggi  (Wibowo.  H,  2008)

## Hubungan Konduktivitas Thermal Terhadap Densitas

## Gambar 3. Hubungan Konduktivitas Terhadap Massa Jenis
Pada  grafik diatas  menggambarkan  hubungan konduktivitas  thermal  terhadap  massa  jenis  pada setiap  variasi  komposisi.  Dimana  pola  dari  grafik ini  menunujukkan  bahwa  semakin  tinggi  nilai massa  jenis,  maka  nilai  konduktivitas  thermal semakin  meningkat.  Sebaliknya,  jika  semakin rendah  nilai  massa  jenissnya,  maka  semakin menurun pula konduktivitasnya. Hal ini disebabkan karena  material  penyusun  dari  setiap  komposit memiliki  variasi  komposisi  dengan  sifat  fisik  yang berbeda-beda.  Dimana  pada  komposisi  fly  ash terdapat  unsur MgO  yang  memiliki  densitas  tinggi yaitu  sebesar  3,58  gram/cm 3 dibanding  perlit  yang tidak  memiliki  unsur  tersebut,  sedangkan  gypsum
hanya sebagai perekat antar material (Widodo R.D, dkk. 2010).
Peristiwa ini dapat dilihat pada komposisi FA 60%,  PL  30%,  G  10%  yang  memiliki  densitas tertinggi  yaitu  sebesar  1,405  gram/cm 3 dengan konduktivitas  thermal  diperoleh  sebesar  4,252784 W/m 0 C, sedangkan densitas terendah terdapat pada komposisi FA 40%, PL 50%, G 10% yaitu sebesar 1,355 gram/cm 3 dengan nilai konduktivitas thermal sebesar  3,686830  W/m 0 C.  Oleh  karena  itu,  jika semakin besar densitas suatu bahan, maka semakin besar  pula  konduktivitas  thermalnya  (Affandi.  S, 2013).
Hubungan Temperatur Benda Uji Terhadap Densitas
Gambar 4. Hubungan Temperatur Benda Uji Terhadap Densitas
yang  memiliki  sifat  keras,  tahan  aus,  dan  stabil
pada  temperatur  tinggi  (Wibowo.  H,  2008)

## Hubungan Konduktivitas Thermal Terhadap Densitas

## Gambar 3. Hubungan Konduktivitas Terhadap Massa Jenis
Pada  grafik diatas  menggambarkan  hubungan konduktivitas  thermal  terhadap  massa  jenis  pada setiap  variasi  komposisi.  Dimana  pola  dari  grafik ini  menunujukkan  bahwa  semakin  tinggi  nilai massa  jenis,  maka  nilai  konduktivitas  thermal semakin  meningkat.  Sebaliknya,  jika  semakin rendah  nilai  massa  jenissnya,  maka  semakin menurun pula konduktivitasnya. Hal ini disebabkan karena  material  penyusun  dari  setiap  komposit memiliki  variasi  komposisi  dengan  sifat  fisik  yang berbeda-beda.  Dimana  pada  komposisi  fly  ash terdapat  unsur MgO  yang  memiliki  densitas  tinggi yaitu  sebesar  3,58  gram/cm 3 dibanding  perlit  yang tidak  memiliki  unsur  tersebut,  sedangkan  gypsum
hanya sebagai perekat antar material (Widodo R.D, dkk. 2010).
Peristiwa ini dapat dilihat pada komposisi FA 60%,  PL  30%,  G  10%  yang  memiliki  densitas tertinggi  yaitu  sebesar  1,405  gram/cm 3 dengan konduktivitas  thermal  diperoleh  sebesar  4,252784 W/m 0 C, sedangkan densitas terendah terdapat pada komposisi FA 40%, PL 50%, G 10% yaitu sebesar 1,355 gram/cm 3 dengan nilai konduktivitas thermal sebesar  3,686830  W/m 0 C.  Oleh  karena  itu,  jika semakin besar densitas suatu bahan, maka semakin besar  pula  konduktivitas  thermalnya  (Affandi.  S, 2013).
Hubungan Temperatur Benda Uji Terhadap Densitas
Gambar 4. Hubungan Temperatur Benda Uji Terhadap Densitas
Grafik  diatas  menunjukkan  hubungan  antara temperatur terhadap massa jenis pada setiap variasi komposisi.  Pola  dari  grafik  ini  menggambarkan bahwa  semikin  meningkat  temperatur  pada  setiap variasi komposisi,  maka  massa  jenisnya  semakin besar.  Dimana  pada  densitas  terendah  didapatkan pada komposisi FA 40%, PL  50%, G 10% sebesar 1,335 gram/cm 3 , sedangkan untuk densitas tertinggi diperoleh  sebesar  1,405  gram/cm 3 pada  komposisi FA 60%, PL 30%, G 10%.
Peristiwa  ini  disebabkan  karena  penambahan material  penyusun  suatu  komposit  menguap menjadi gas akibat panas, sehingga berat jenis dari masing-masing  komposisi  berbeda-beda.  Namun komposisi  yang  mudah  menguap  itu  adalah  perlit. Apabila  perlit  dikena  panas  maka  berat  jenisnya berkurang, hal ini dapat dilihat dari sifat perlit yang mudah mengembang bila temperaturnya meningkat.  Disisi  lain  dapat  dilihat  bahwa  perlite juga  mudah  terlarut  apabila  terkena  air,  sehingga
menyebabkan  terbentuknya  rongga-rongga  pada permukaan  komposit.  Dengan  adanya  rongga- rongga  tersebut  menandakan  bahwa  partikel- partikel  penyusunnya  yang  tidak  saling  mengikat antara  yang  satu  dengan  yang  lainnya  (Ismayanto A.F. 2007).
Olehnya  itu,  dalam  penelitian  ini  apabila penambahan  unsur  fly  ash  lebih  banyak  dari    pada perlite maka sedikit mempengaruhi nilai densitasnya terhadap temperatur. Dimana dalam fly ash  mengandung  unsur  alumina  (Al 2 O 3 ),  dan  biji besi (Fe 2 O 3 ) yang jauh lebih besar daripada perlite, sehingga  sangat  sukar  untuk  menguap menjadi gas apabila  dipanaskan  dengan  unsur-unsur  lain  yang terkandung  didalamnya  seperti  TiO 2 ,  MnO,  K 2 O, dan  P 2 O 5 .  Sedangkan  untuk  kandungan  gypsum digunakan  hanya  sebagai  perekat  antar  material satu  dengan  material  lainnya.  Apabila  gypsum terkena  panas, itu  tidak  mempengaruhi  dari  nilai massa jenissnya.
Hubungan Densitas Terhadap Variasi  Komposisi
Gambar 5. Hubungan Densitas Terhadap Variasi Komposisi
Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa  untuk  nilai  massa  jenis  tertinggi  terdapat pada  komposisi  FA  60%,  PL  30%,  dan  G  10%, sedangkan untuk nilai massa jenis terendah terdapat pada komposisi FA 40%, PL 50%, dan G 10%.
Hal  ini  disebabkan  karena  adanya kandungan komposisi  material  memiliki  sifat  fisik  yang berbeda-beda.  Dimana  pada  komposisi  fly  ash banyak  mengandung  unsur  logam  dibandingkan dengan perlite. Unsur logam yang terkandung pada fly  ash  tersebut  terdiri  dari  Fe 2 O 3 sebesar  4,47%
dan  Al 2 O 3 sebesar  20,70%,  dan  MgO  sebesar 0,42%.  Unsur-unsur  ini  merupakan  suatu  unsur yang  tidak  merubah  densitas  suatu  material, terkecuali material tersebut dipengaruhi oleh faktor yang  bisa  merubah  bentuk  dan  fisiknya.  Dimana pada saat kandungan komposisi fly ash lebih tinggi daripada perlite,  maka  nilai  massa  jenis  yang didapatkan  tinggi.  Jika  kandungan fly  ash lebih rendah  daripada perlite,  maka  nilai  massa  jenis yang  didapatkan  rendah.  Sebab, fly  ash memiliki berat  jenis  lebih  besar  daripada  perlite  yaitu  65
Grafik  diatas  menunjukkan  hubungan  antara temperatur terhadap massa jenis pada setiap variasi komposisi.  Pola  dari  grafik  ini  menggambarkan bahwa  semikin  meningkat  temperatur  pada  setiap variasi komposisi,  maka  massa  jenisnya  semakin besar.  Dimana  pada  densitas  terendah  didapatkan pada komposisi FA 40%, PL  50%, G 10% sebesar 1,335 gram/cm 3 , sedangkan untuk densitas tertinggi diperoleh  sebesar  1,405  gram/cm 3 pada  komposisi FA 60%, PL 30%, G 10%.
Peristiwa  ini  disebabkan  karena  penambahan material  penyusun  suatu  komposit  menguap menjadi gas akibat panas, sehingga berat jenis dari masing-masing  komposisi  berbeda-beda.  Namun komposisi  yang  mudah  menguap  itu  adalah  perlit. Apabila  perlit  dikena  panas  maka  berat  jenisnya berkurang, hal ini dapat dilihat dari sifat perlit yang mudah mengembang bila temperaturnya meningkat.  Disisi  lain  dapat  dilihat  bahwa  perlite juga  mudah  terlarut  apabila  terkena  air,  sehingga
menyebabkan  terbentuknya  rongga-rongga  pada permukaan  komposit.  Dengan  adanya  rongga- rongga  tersebut  menandakan  bahwa  partikel- partikel  penyusunnya  yang  tidak  saling  mengikat antara  yang  satu  dengan  yang  lainnya  (Ismayanto A.F. 2007).
Olehnya  itu,  dalam  penelitian  ini  apabila penambahan  unsur  fly  ash  lebih  banyak  dari    pada perlite maka sedikit mempengaruhi nilai densitasnya terhadap temperatur. Dimana dalam fly ash  mengandung  unsur  alumina  (Al 2 O 3 ),  dan  biji besi (Fe 2 O 3 ) yang jauh lebih besar daripada perlite, sehingga  sangat  sukar  untuk  menguap menjadi gas apabila  dipanaskan  dengan  unsur-unsur  lain  yang terkandung  didalamnya  seperti  TiO 2 ,  MnO,  K 2 O, dan  P 2 O 5 .  Sedangkan  untuk  kandungan  gypsum digunakan  hanya  sebagai  perekat  antar  material satu  dengan  material  lainnya.  Apabila  gypsum terkena  panas, itu  tidak  mempengaruhi  dari  nilai massa jenissnya.
Hubungan Densitas Terhadap Variasi  Komposisi
Gambar 5. Hubungan Densitas Terhadap Variasi Komposisi
Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa  untuk  nilai  massa  jenis  tertinggi  terdapat pada  komposisi  FA  60%,  PL  30%,  dan  G  10%, sedangkan untuk nilai massa jenis terendah terdapat pada komposisi FA 40%, PL 50%, dan G 10%.
Hal  ini  disebabkan  karena  adanya kandungan komposisi  material  memiliki  sifat  fisik  yang berbeda-beda.  Dimana  pada  komposisi  fly  ash banyak  mengandung  unsur  logam  dibandingkan dengan perlite. Unsur logam yang terkandung pada fly  ash  tersebut  terdiri  dari  Fe 2 O 3 sebesar  4,47%
dan  Al 2 O 3 sebesar  20,70%,  dan  MgO  sebesar 0,42%.  Unsur-unsur  ini  merupakan  suatu  unsur yang  tidak  merubah  densitas  suatu  material, terkecuali material tersebut dipengaruhi oleh faktor yang  bisa  merubah  bentuk  dan  fisiknya.  Dimana pada saat kandungan komposisi fly ash lebih tinggi daripada perlite,  maka  nilai  massa  jenis  yang didapatkan  tinggi.  Jika  kandungan fly  ash lebih rendah  daripada perlite,  maka  nilai  massa  jenis yang  didapatkan  rendah.  Sebab, fly  ash memiliki berat  jenis  lebih  besar  daripada  perlite  yaitu  65
Grafik  diatas  menunjukkan  hubungan  antara temperatur terhadap massa jenis pada setiap variasi komposisi.  Pola  dari  grafik  ini  menggambarkan bahwa  semikin  meningkat  temperatur  pada  setiap variasi komposisi,  maka  massa  jenisnya  semakin besar.  Dimana  pada  densitas  terendah  didapatkan pada komposisi FA 40%, PL  50%, G 10% sebesar 1,335 gram/cm 3 , sedangkan untuk densitas tertinggi diperoleh  sebesar  1,405  gram/cm 3 pada  komposisi FA 60%, PL 30%, G 10%.
Peristiwa  ini  disebabkan  karena  penambahan material  penyusun  suatu  komposit  menguap menjadi gas akibat panas, sehingga berat jenis dari masing-masing  komposisi  berbeda-beda.  Namun komposisi  yang  mudah  menguap  itu  adalah  perlit. Apabila  perlit  dikena  panas  maka  berat  jenisnya berkurang, hal ini dapat dilihat dari sifat perlit yang mudah mengembang bila temperaturnya meningkat.  Disisi  lain  dapat  dilihat  bahwa  perlite juga  mudah  terlarut  apabila  terkena  air,  sehingga
menyebabkan  terbentuknya  rongga-rongga  pada permukaan  komposit.  Dengan  adanya  rongga- rongga  tersebut  menandakan  bahwa  partikel- partikel  penyusunnya  yang  tidak  saling  mengikat antara  yang  satu  dengan  yang  lainnya  (Ismayanto A.F. 2007).
Olehnya  itu,  dalam  penelitian  ini  apabila penambahan  unsur  fly  ash  lebih  banyak  dari    pada perlite maka sedikit mempengaruhi nilai densitasnya terhadap temperatur. Dimana dalam fly ash  mengandung  unsur  alumina  (Al 2 O 3 ),  dan  biji besi (Fe 2 O 3 ) yang jauh lebih besar daripada perlite, sehingga  sangat  sukar  untuk  menguap menjadi gas apabila  dipanaskan  dengan  unsur-unsur  lain  yang terkandung  didalamnya  seperti  TiO 2 ,  MnO,  K 2 O, dan  P 2 O 5 .  Sedangkan  untuk  kandungan  gypsum digunakan  hanya  sebagai  perekat  antar  material satu  dengan  material  lainnya.  Apabila  gypsum terkena  panas, itu  tidak  mempengaruhi  dari  nilai massa jenissnya.
Hubungan Densitas Terhadap Variasi  Komposisi
Gambar 5. Hubungan Densitas Terhadap Variasi Komposisi
Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa  untuk  nilai  massa  jenis  tertinggi  terdapat pada  komposisi  FA  60%,  PL  30%,  dan  G  10%, sedangkan untuk nilai massa jenis terendah terdapat pada komposisi FA 40%, PL 50%, dan G 10%.
Hal  ini  disebabkan  karena  adanya kandungan komposisi  material  memiliki  sifat  fisik  yang berbeda-beda.  Dimana  pada  komposisi  fly  ash banyak  mengandung  unsur  logam  dibandingkan dengan perlite. Unsur logam yang terkandung pada fly  ash  tersebut  terdiri  dari  Fe 2 O 3 sebesar  4,47%
dan  Al 2 O 3 sebesar  20,70%,  dan  MgO  sebesar 0,42%.  Unsur-unsur  ini  merupakan  suatu  unsur yang  tidak  merubah  densitas  suatu  material, terkecuali material tersebut dipengaruhi oleh faktor yang  bisa  merubah  bentuk  dan  fisiknya.  Dimana pada saat kandungan komposisi fly ash lebih tinggi daripada perlite,  maka  nilai  massa  jenis  yang didapatkan  tinggi.  Jika  kandungan fly  ash lebih rendah  daripada perlite,  maka  nilai  massa  jenis yang  didapatkan  rendah.  Sebab, fly  ash memiliki berat  jenis  lebih  besar  daripada  perlite  yaitu  65
gram/cm 3 ,  sedangkan  perlite  memiliki  berat  jenis sebesar  15  gram/cm 3 (Anval, Table  Bulk  Density Chart). Jadi, dengan adanya variasi komposisi yang
berbeda-beda  dengan  jumlah  kandungan  yang sama,  maka  akan  mempengaruhi  nilai  massa  jenis yang terkandung didalamnya.
Hubungan Kuat Tekan (Bending) Terhadap Variasi Komposisi

## Gambar 6. Hubungan Kuat Tekan Terhadap Variasi Komposisi
Berdasarkan  grafik  di  atas  menunjukkan bahwa  terjadi  penurunan  tekanan  pada  setiap variasi komposisi.  Dimana  pada  komposisi  FA 60%, PL 30%, G10% memiliki kuat tekan rata-rata sebesar  0,2052  N/mm 2 ,  komposisi  FA  50%,  PL
40%, G 10%  memiliki  kuat tekan rata-rata sebesar
0,1299 N/mm 2 , dan komposisi FA 40%, PL 50%, G
10%.  Namun  untuk  nilai  tekan  tertinggi  terdapat pada  komposisi  FA  60%,  PL  30%,  G  10%, sedangkan untuk nilai tekan terendah terdapat pada komposisi FA 40%, PL 50%, dan G 10%.
Adanya  penurunan  dan  peningkatan  kuat tekan  ini  disebabkan  oleh  kandungan  beberapa komposisi yang berbeda-beda. Perbedaan kandungan  komposisi  tersebut  akan  melemahkan atau  menguatkan  unsur-unsur  yang  terkandung didalamnya.  Oleh  karena  itu,  jika fly  ash lebih besar  daripada perlite serta  gypsum  tetap  maka akan  meningkatkan  kuat  tekan.  Peningkatan  ini karena fly  ash mengandung  sifat pozzolanic dan self-cementing yaitu  kemampuan  untuk  mengeras dan menambah streght apabila bereaksi dengan air. Sebaliknya,  jika fly  ash lebih  kecil  daripada perlit serta gypsum tetap  maka  akan  menurunkan  kuat tekan. Penurunan uji tekan ini karena mengurangnya sifat pozzolanic dan self-cementing. Disisi lain bahwa fly ash mengandung unsur-unsur logam yang jauh lebih besar daripada perlite seperti Titanium  (TiO 2 )  yaitu  sebesar  0,96%,  alumina (Al 2 O 3 )  sebesar  20,70%,  dan  biji  besi  (Fe 2 O 3 ) sebesar  4,87%.  Ketiga  unsur  ini  guna  untuk menambah  kekerasan  material,  namun  bersifat
getas dan ketangguhan retaknya rendah. Jadi, untuk menambahkan nilai kuat tekan pada komposit maka perlu  adanya  penambahan fly  ash yang  lebih  besar daripada perlite (Fatharoni. N, dkk. 2003).

## 5.     KESIMPULAN
Dari hasil analisa data dan pembahasan, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :
Nilai  konduktivitas  thermal  dari  masing- masing  komposit  isolator  yang  tersusun  dari beberapa komposisi (Fly Ash, Perlite, dan Gypsum) dengan  kadar  tertentu  didapatkan  bahwa  komposit dengan  komposisi  FA  60%,  PL  30%,  G  10%  nilai konduktivitas  thermal  sebesar 4,252784  W/m 0 C, komposit  dengan  komposisi  FA  50%,  PL  40%,  G 10%  nilai  konduktivitas  thermal  sebesar  4,166514 W/m 0 C, dan komposit dengan komposisi FA 40%, PL 50%, G 10% nilai konduktivitas thermal sebesar 3,686830 W/m 0 C.
Sifat  mekanik  dan  fisis  yang didapatkan berdasarkan  uji  tekan  serta  densitas  pada  beberapa komposit  yang  tersusun  dari  beberapa  komposisi (Fly  Ash,  Perlite,  dan  Gypsum)  tertentu  bahwa pada komposisi FA 60%, PL 30%, G 10% nilai uji tekan  rata-rata  yang  didapatkan  sebesar  0,2052 N/mm 2 dengan  nilai  massa  jenis  rata-rata  sebesar 1,405  gram/cm 3 ,  komposisi  FA  50%,  PL  40%,  G 10%  nilai  uji  tekan  rata-rata  yang  didapatkan sebesar  0,1299  N/mm 2 dengan  nilai  massa  jenis rata-rata  sebesar  1,369  gram/cm 3 ,  dan  pada komposisi FA 40%, PL 50%, G 10% nilai uji tekan
gram/cm 3 ,  sedangkan  perlite  memiliki  berat  jenis sebesar  15  gram/cm 3 (Anval, Table  Bulk  Density Chart). Jadi, dengan adanya variasi komposisi yang
berbeda-beda  dengan  jumlah  kandungan  yang sama,  maka  akan  mempengaruhi  nilai  massa  jenis yang terkandung didalamnya.
Hubungan Kuat Tekan (Bending) Terhadap Variasi Komposisi

## Gambar 6. Hubungan Kuat Tekan Terhadap Variasi Komposisi
Berdasarkan  grafik  di  atas  menunjukkan bahwa  terjadi  penurunan  tekanan  pada  setiap variasi komposisi.  Dimana  pada  komposisi  FA 60%, PL 30%, G10% memiliki kuat tekan rata-rata sebesar  0,2052  N/mm 2 ,  komposisi  FA  50%,  PL
40%, G 10%  memiliki  kuat tekan rata-rata sebesar
0,1299 N/mm 2 , dan komposisi FA 40%, PL 50%, G
10%.  Namun  untuk  nilai  tekan  tertinggi  terdapat pada  komposisi  FA  60%,  PL  30%,  G  10%, sedangkan untuk nilai tekan terendah terdapat pada komposisi FA 40%, PL 50%, dan G 10%.
Adanya  penurunan  dan  peningkatan  kuat tekan  ini  disebabkan  oleh  kandungan  beberapa komposisi yang berbeda-beda. Perbedaan kandungan  komposisi  tersebut  akan  melemahkan atau  menguatkan  unsur-unsur  yang  terkandung didalamnya.  Oleh  karena  itu,  jika fly  ash lebih besar  daripada perlite serta  gypsum  tetap  maka akan  meningkatkan  kuat  tekan.  Peningkatan  ini karena fly  ash mengandung  sifat pozzolanic dan self-cementing yaitu  kemampuan  untuk  mengeras dan menambah streght apabila bereaksi dengan air. Sebaliknya,  jika fly  ash lebih  kecil  daripada perlit serta gypsum tetap  maka  akan  menurunkan  kuat tekan. Penurunan uji tekan ini karena mengurangnya sifat pozzolanic dan self-cementing. Disisi lain bahwa fly ash mengandung unsur-unsur logam yang jauh lebih besar daripada perlite seperti Titanium  (TiO 2 )  yaitu  sebesar  0,96%,  alumina (Al 2 O 3 )  sebesar  20,70%,  dan  biji  besi  (Fe 2 O 3 ) sebesar  4,87%.  Ketiga  unsur  ini  guna  untuk menambah  kekerasan  material,  namun  bersifat
getas dan ketangguhan retaknya rendah. Jadi, untuk menambahkan nilai kuat tekan pada komposit maka perlu  adanya  penambahan fly  ash yang  lebih  besar daripada perlite (Fatharoni. N, dkk. 2003).

## 5.     KESIMPULAN
Dari hasil analisa data dan pembahasan, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :
Nilai  konduktivitas  thermal  dari  masing- masing  komposit  isolator  yang  tersusun  dari beberapa komposisi (Fly Ash, Perlite, dan Gypsum) dengan  kadar  tertentu  didapatkan  bahwa  komposit dengan  komposisi  FA  60%,  PL  30%,  G  10%  nilai konduktivitas  thermal  sebesar 4,252784  W/m 0 C, komposit  dengan  komposisi  FA  50%,  PL  40%,  G 10%  nilai  konduktivitas  thermal  sebesar  4,166514 W/m 0 C, dan komposit dengan komposisi FA 40%, PL 50%, G 10% nilai konduktivitas thermal sebesar 3,686830 W/m 0 C.
Sifat  mekanik  dan  fisis  yang didapatkan berdasarkan  uji  tekan  serta  densitas  pada  beberapa komposit  yang  tersusun  dari  beberapa  komposisi (Fly  Ash,  Perlite,  dan  Gypsum)  tertentu  bahwa pada komposisi FA 60%, PL 30%, G 10% nilai uji tekan  rata-rata  yang  didapatkan  sebesar  0,2052 N/mm 2 dengan  nilai  massa  jenis  rata-rata  sebesar 1,405  gram/cm 3 ,  komposisi  FA  50%,  PL  40%,  G 10%  nilai  uji  tekan  rata-rata  yang  didapatkan sebesar  0,1299  N/mm 2 dengan  nilai  massa  jenis rata-rata  sebesar  1,369  gram/cm 3 ,  dan  pada komposisi FA 40%, PL 50%, G 10% nilai uji tekan
gram/cm 3 ,  sedangkan  perlite  memiliki  berat  jenis sebesar  15  gram/cm 3 (Anval, Table  Bulk  Density Chart). Jadi, dengan adanya variasi komposisi yang
berbeda-beda  dengan  jumlah  kandungan  yang sama,  maka  akan  mempengaruhi  nilai  massa  jenis yang terkandung didalamnya.
Hubungan Kuat Tekan (Bending) Terhadap Variasi Komposisi

## Gambar 6. Hubungan Kuat Tekan Terhadap Variasi Komposisi
Berdasarkan  grafik  di  atas  menunjukkan bahwa  terjadi  penurunan  tekanan  pada  setiap variasi komposisi.  Dimana  pada  komposisi  FA 60%, PL 30%, G10% memiliki kuat tekan rata-rata sebesar  0,2052  N/mm 2 ,  komposisi  FA  50%,  PL
40%, G 10%  memiliki  kuat tekan rata-rata sebesar
0,1299 N/mm 2 , dan komposisi FA 40%, PL 50%, G
10%.  Namun  untuk  nilai  tekan  tertinggi  terdapat pada  komposisi  FA  60%,  PL  30%,  G  10%, sedangkan untuk nilai tekan terendah terdapat pada komposisi FA 40%, PL 50%, dan G 10%.
Adanya  penurunan  dan  peningkatan  kuat tekan  ini  disebabkan  oleh  kandungan  beberapa komposisi yang berbeda-beda. Perbedaan kandungan  komposisi  tersebut  akan  melemahkan atau  menguatkan  unsur-unsur  yang  terkandung didalamnya.  Oleh  karena  itu,  jika fly  ash lebih besar  daripada perlite serta  gypsum  tetap  maka akan  meningkatkan  kuat  tekan.  Peningkatan  ini karena fly  ash mengandung  sifat pozzolanic dan self-cementing yaitu  kemampuan  untuk  mengeras dan menambah streght apabila bereaksi dengan air. Sebaliknya,  jika fly  ash lebih  kecil  daripada perlit serta gypsum tetap  maka  akan  menurunkan  kuat tekan. Penurunan uji tekan ini karena mengurangnya sifat pozzolanic dan self-cementing. Disisi lain bahwa fly ash mengandung unsur-unsur logam yang jauh lebih besar daripada perlite seperti Titanium  (TiO 2 )  yaitu  sebesar  0,96%,  alumina (Al 2 O 3 )  sebesar  20,70%,  dan  biji  besi  (Fe 2 O 3 ) sebesar  4,87%.  Ketiga  unsur  ini  guna  untuk menambah  kekerasan  material,  namun  bersifat
getas dan ketangguhan retaknya rendah. Jadi, untuk menambahkan nilai kuat tekan pada komposit maka perlu  adanya  penambahan fly  ash yang  lebih  besar daripada perlite (Fatharoni. N, dkk. 2003).

## 5.     KESIMPULAN
Dari hasil analisa data dan pembahasan, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :
Nilai  konduktivitas  thermal  dari  masing- masing  komposit  isolator  yang  tersusun  dari beberapa komposisi (Fly Ash, Perlite, dan Gypsum) dengan  kadar  tertentu  didapatkan  bahwa  komposit dengan  komposisi  FA  60%,  PL  30%,  G  10%  nilai konduktivitas  thermal  sebesar 4,252784  W/m 0 C, komposit  dengan  komposisi  FA  50%,  PL  40%,  G 10%  nilai  konduktivitas  thermal  sebesar  4,166514 W/m 0 C, dan komposit dengan komposisi FA 40%, PL 50%, G 10% nilai konduktivitas thermal sebesar 3,686830 W/m 0 C.
Sifat  mekanik  dan  fisis  yang didapatkan berdasarkan  uji  tekan  serta  densitas  pada  beberapa komposit  yang  tersusun  dari  beberapa  komposisi (Fly  Ash,  Perlite,  dan  Gypsum)  tertentu  bahwa pada komposisi FA 60%, PL 30%, G 10% nilai uji tekan  rata-rata  yang  didapatkan  sebesar  0,2052 N/mm 2 dengan  nilai  massa  jenis  rata-rata  sebesar 1,405  gram/cm 3 ,  komposisi  FA  50%,  PL  40%,  G 10%  nilai  uji  tekan  rata-rata  yang  didapatkan sebesar  0,1299  N/mm 2 dengan  nilai  massa  jenis rata-rata  sebesar  1,369  gram/cm 3 ,  dan  pada komposisi FA 40%, PL 50%, G 10% nilai uji tekan
rata-rata didapatkan sebesar 0,0977 N/mm 2 dengan nilai massa jenis rata-rata sebesar 1,355 gram/cm 3 .
Komposit  yang  ideal  sebagai  bahan  isolator panas  didapatkan  pada  komposisi  FA  40%,  PL 50%,  G  10%,  sedangkan  komposit  yang  ideal dalam  uji  mekanis  dan  fisis  didapatkan  pada komposisi FA 60%, PL 30%, dan G 10%.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

## Ahmad Fauzi Ismayanto, dkk. 2007. Batuan Perlite
Karangnunggal Sebagai Bahan Sintesa
Atapulgit.  Jurnal  Riset  dan  Pertambangan.
Jilid 17.(2): 1-17
Aman,  dkk.  2012. “Pema nfaatan  Abu  Terbang Batubara  (Fly  Ash)  Sebagai  Bahan  Batako Yang  Ramah  Lingkungan” .  Jurusan  Teknik Kimia.  Universitas  Riau  Kampus  Binawidya. Hal : 1-5
Barsoum. 1997. “ Fundamentals Of Ceramic ”. New York : Mc Graw-Hill Companies Bondan  T  Sofyan.  2011. Pengantar  Material
Teknik.  Jilid  1,  184  hal.  Jakarta  :  Salemba Teknika

## Harry Wibowo. 2008. Studi Banding Konduktivitas
Panas  Antara  Gabus  (Styrofoam)  Dengan Sekam Padi. Seminar Nasional Aplikasi Sains dan  Teknologi- IST  AKPRIND:  Yogyakarta.
Hal : 112-118
Hikmah  Annur,  dkk.  2015.  “ Pengujian  Bending Biomaterial  Hidroksiapatit  Dari  Tulang  Sapi Sebagai Prosthesis Sendi Rahang (TMJ) Pada Manusia ”.  Jurusan  Teknik  Mesin,  Fakultas
Teknologi Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). Hal : 37-40
Jack  P. Holman.  1995.  “ Perpindahan  Kalor ”. Terjemahan  :  Jasjfi.  Edisi  6.  Jakarta  : Erlangga. Hal : 6-10
Khaerul Muhajir. 2010. “ Studi Komparasi
Perpindahan  Kalor  Pada  Ceiling  Papan Partikel  Sekam  Padi  dan  Gypsum ”.  Jurusan Teknik  Mesin,  Institut  Sains  dan  Teknologi
Akprind  Yogyakarta.  Jurnal  Kompetensi Teknik, 2(1)
Kusdiyono,  dkk.  2012.  “ Pengaruh  Pemanfaatan Limbah  Batubara  (Fly  Ash)  Terhadap Kekuatan  Tekan  Mortar  Type  M ”.  Jurusan Sipil  Politeknik  Negeri  Semarang.  Vol.  17, No.2 Muhammad  Amin.  2013.  “ Proses  Produksi Expanded  Perlite  Lampung  Sebagai  Material Industri  Bata  Ringan ”.  Fakultas  Matematika dan  Ilmu  Pengetahuan  Alam,  Universitas
Lampung.  UPT.  Balai  Pengolahan  Mineral Lampung. Hal : 185-189
Munir. 2008. Pemanfaatan Abu Batubara (Fly Ash)
Untuk  Hollow  Block  Yang  Bermutu  Dan Aman  Bagi  Lingkungan,  Laporan  Penelitian. Magister Ilmu Lingkungan Universitas
Dipenegoro. Hal : 1-5
Naya  Fatharoni,  dkk.  2013.  “ Pemanfaatan  Abu Terbang  (Fly  Ash)  Pada  Beton  Non  Pasir Ditinjau  Dari  Kuat  Tekan  Dan  Permeabilitas Beton  Untuk  Green  Pedestarian  Road (Implementasi  Sebagai  Bahan  Pembelajaran Mata kuliah Teknologi Beton) ”. USM Nurzal,  dkk  2013.  “ Pengaruh  Komposisi  Fly  Ash Terhadap  Daya  Serap  Air  Pada  Pembuatan Paving  Block.  Institut  teknologi  padang. Jurnal Teknik Mesin. 3(2) : 41-48 Nur  Ungki  Sari,  dkk.  2015.  “ Sintesis  Keramik Geopolimer  Untuk  Aplikasi  Pipa  Geothermal (Geothermal  Pipelines )”.  Fakultas  MIPA. Universitas Negeri Makasar. Hal : 227-229 Samsudin  Affandi,  dkk.  2013. Sintesa  Isolator Panas  Nano  Porous  Silika  Dari  Water Glass Dengan  Metode  Deposisi  Elektroforesis. Jurnal  Teknik  Pomits,  2  (1)  :  ISSN  :  2337- 3539  (2301-9271  Print).  Jurusan  Teknik Kimia  Institut  Teknologi  Sepuluh  Nopember (ITS)
Surdia  Tata,  Saito  Shinroku.  2000. Pengetahuan Bahan  Teknik.  Edisi  Kelima.  Jakarta :  PT. Pradnya Paramitha
Rahmat  Doni  Widodo,  dkk.  2010.  Densitas  dan Kekuatan  Bending  Pada  Material  Komposit Fly  Ash-MgO.  Vol  (8),  1.  Fakultas  Teknik Universitas Negeri Semarang. Hal : 79-86 Rhony  Setiawan  Mail,  dkk.  2006.  “ Papan  Semen-
Gypsum Dari
Core-Kenaf (Hibiscus
Cannabinus  L.)  Menggunakan  Teknologi Pengerasan Autoclave ”. Jurnal Perennial, 2(2) : 12-18
Van  Vlack,  Sriatie.  1992.  Ilmu  dan  Teknologi
Bahan. Edisi Kelima, Jakarta : Erlangga
Vemmy Kurniawan, dkk 2011. Pengaruh Penambahan Serbuk Gypsum Dengan Lamanya Waktu
Pengeraman (Curing)
Terhadap  Karakteristik  Tanah  Lempung Ekspansif  Di  Bojonegoro.  Jurusan  Teknik Sipil Universitas Brawijaya http://indonesian.alibaba.com/product-gs/thermal- insulation-coating-used  cenosphere-fly-ash- ,
diakses tgl 15 Desember 2013.
www. minerals . net, opened at December, 1, 2005
http://ardra.biz/sain-teknologi/metalurgi/besi- - pearlite/2008 . http://dhianmilanisty.blogspot.com/2012/11/kondu ktivitas-thermal-bahan . www.energyefficiencyasia.org,2006 .